628 
K. Busz und F. W. Rüsbei'g. 
Eine Änderung der Winkelverhältnisse der Kristalle hat durch 
den Eintritt der Base Mn 0 in die Zusammensetzung des Fayalites 
nicht stattgefunden. Einen morphotropen Einfluß übt Mn 0 also, 
wie es scheint, nicht aus. 
Bezüglich der optischen Orientierung gilt für die vorstehend 
beschriebenen Fayalite 
a = c, c = b, b = a. 
Der Charakter der Doppelbrechung ist negativ. Die Disper- 
sion der optischen Achsen ist in allen Fällen deutlich wahrnehm- 
bar, und zwar ist: q > v . Die spitze Bisektrix ist die Achse b. 
c) Kalk olivine. 
Einige Stufen von Kalkolivinen gestatteten eine genaue kristallo- 
graphische und chemische Untersuchung. 
Die erste der untersuchten Stufen entstammt einem Ofenbruche 
von der Gute-Hoffnungshütte und wurde aus der Privatsammlung 
des Herrn Direktor W. Schilling zur Verfügung gestellt. Die bis 
zu ca. 1 cm großen, an den Kanten durchscheinenden Kristalle 
sind von lichtölgrüner Farbe. Die auftretenden Formen sind 
ooP(llO), ooPoo(OlO) und 2Poo(021). Der Habitus ist durch- 
weg säulenförmig nach der c-Aclise. Die Winkelmessungen ergaben : 
(110) : (110) = ooP : ooP = 47 0 20,2' ; (021) : (021) = 2PÖ6 : 2Pdb = 98 0 20.8'. 
Analyse 
(Mittel aus 2 Analysen) 
Molekularverh. 
Si0 2 .... 
33,17 
55,01 
= 1 
Fe 0 . . . . 
18,97 
26,40 j 
Mn 0 ... 
11,21 
15,81 | 
109,99 = 2 
Ca 0 . . . . 
35.11 
62,60 1 
Mg 0 . . . 
2.09 
5,18 ' 
100,55. 
Spez. Gew. = 3,341 bei 8° C l . 
Die Zusammensetzung dieses Olivins wird durch folgende 
Formel dargestellt: 
10 Ca 2 Si 0 4 • 6 (Fe, Mg) 2 Si 0 4 • 3 Mn 2 Si 0 4 . 
Das Molekularverhältnis von 
Ca 2 Si 0 4 : (Fe, Mn, Mg) 2 Si 0 4 = 14,80 : 1 2,76 = 1,16 : 1. 
Wegen der starken Beteiligung der Basen FeO und Mn 0 an 
der Zusammensetzung dieses Olivins neben CaO kann er als Eisen- 
Mangan-Kalkolivin bezeichnet werden. 
Die Lichtbrechung wurde für alle drei Hauptschwingungs- 
richtungen mit Hilfe von orientierten Prismen nach der Methode 
des Minimums der Ablenkung ermittelt. Als Lichtquelle diente ein 
Lichtbogen zwischen einer Zink- und einer Messingelektrode. Der 
Das spezifische Gewicht wurde mit Methylenjodid bestimmt. 
